GB13788-××××
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会ICS77.140.15
CCSH44
中华人民共和国国家标准
GB13788-XXXX
代替GB/T13788-2017
冷轧带肋钢筋
Coldrolledribbedsteelbars
（征求意见稿）
××××-××-××发布 ××××-××-××实施
发布GB13788-××××
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》
给出的规则起草。
本文件代替GB/T13788-2017《冷轧带肋钢筋》，与GB/T13788-2017相比，除结构调
整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——增加了更高延性冷轧带肋钢筋牌号CRB600HP及相关技术要求（见4.1、4.2、5.1、
表3、9.2、图6）；
——增加了产品规格范围（见5.1、表1）；
——更改了交货状态的有关规定（见6.2，见2017年版6.2）；
——更改了CRB550断后伸长率指标（见表3，见2017年版表3）；
——增加了取样数量、取样方法中“盘”的有关规定（见表5，见2017年版表5）；
——更改了钢筋牌号标志（见9.2，见2017年版9.2）；
——增加规范性附录A。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本文件及其所代替标准的历次版本发布情况为：
——1992年发布为GB13788-1992，2000年第一次修订，2008年第二次修订，2017年
第三次修订；
——本次为第四次修订。GB13788-××××
冷轧带肋钢筋
1范围
本文件规定了冷轧带肋钢筋的术语和定义、分类、牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、
技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。
本文件适用于普通钢筋混凝土、制造焊接网、预应力混凝土用冷轧带肋钢筋（以下简称
钢筋）。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期
的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括
所有的修改单）适用于本文件。
GB/T2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T2103钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T17505钢及钢产品交货一般技术要求
GB/T21839预应力混凝土用钢材试验方法
GB/T28900钢筋混凝土用钢材试验方法
YB/T081冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
冷轧带肋钢筋coldrolledribbedsteelwiresandbars
热轧圆盘条经冷轧后,在其表面带有沿长度方向均匀分布的横肋的钢筋。
3.2
公称直径nominaldiameter
相当于横截面积相等的光圆钢筋的公称直径。
3.3
相对投影肋面积specificprojectedribarea
横肋在与钢筋轴线垂直平面上的投影面积与公称周长和横肋间距的乘积之比。
3.4
横肋间隙ribspacing
钢筋周圈上横肋不连续部分在垂直于钢筋轴线平面上投影的弦长。
4分类、牌号
4.1分类及代号
冷轧带肋钢筋按延性高低分为两类：
冷轧带肋钢筋 CRB
高延性冷轧带肋钢筋CRB+抗拉强度特征值+H
更高延性冷轧带肋钢筋CRB+抗拉强度特征值+HP
C、R、B、P、H分别为冷轧（Coldrolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bar）、更加（Plus）、
高延性（Highelongation）五个词的英文首位字母。
4.2牌号GB13788-××××
钢筋分为CRB550、CRB650、CRB800、CRB600H、CRB600HP、CRB680H、CRB800H
七个牌号。CRB550、CRB600H、CRB600HP为普通钢筋混凝土用钢筋，CRB650、CRB800、
CRB800H为预应力混凝土用钢筋，CRB680H允许作为普通钢筋混凝土用钢筋，也允许作为
预应力混凝土用钢筋使用。
5尺寸、外形、重量及允许偏差
5.1公称直径范围
CRB550、CRB600H、CRB600HP、CRB680H钢筋的公称直径范围为4mm～18mm。
CRB650、CRB800、CRB800H公称直径为4mm、5mm、6mm。
5.2外形
5.2.1钢筋表面横肋应符合5.2.1.1~5.2.1.6的规定。
5.2.1.1二面肋和三面肋钢筋横肋呈月牙形，四面肋横肋的纵截面应为月牙状并且不应与横
肋相交。
5.2.1.2横肋沿钢筋横截面周圈上均匀分布，其中二面肋钢筋一面肋的倾角应与另一面反向，
三面肋钢筋有一面肋的倾角应与另两面反向。四面肋钢筋两相邻面横肋的倾角应与另两面横
肋方向相反。
5.2.1.3二面肋和三面肋钢筋横肋中心线和钢筋纵轴线夹角β为40°～60°。四面肋钢筋横
肋轴线与钢筋轴线的夹角应为40°～70°，对于两排肋之间的角度应为35°～75°。
5.2.1.4二面肋和三面肋钢筋横肋两侧面和钢筋表面斜角α不应小于45°，四面肋钢筋横肋
两侧面和钢筋表面斜角α不应小于40°，横肋与钢筋表面呈弧形相交。
5.2.1.5二面肋和三面肋钢筋横肋间隙的总和应不大于公称周长的20%（Σfi≤0.2πd），四
面肋钢筋横肋间隙的总和应不大于公称周长的25%（Σfi≤0.25πd）。
5.2.1.6相对肋面积fr按式（1）确定：
sinR
rKFfdl
……………………………………（1）
式中：
K＝2、3或4（二面肋、三面肋或四面肋）；
FR－一个肋的纵向截面积，单位为平方毫米（mm2）；
β－横肋与钢筋轴线的夹角，单位为度（°）；
d－钢筋公称直径，单位为毫米（mm）；
l－横肋间距，单位为毫米（mm）。
已知钢筋的几何参数，相对肋面积也可用下面的近似式（2）计算：
1/44
6i
rd fhhfdl
……………………………………（2）
式中：
if－钢筋周圈上各排横肋间隙之和，单位为毫米（mm）；
h－横肋中点高，单位为毫米（mm）；
h1/4－横肋长度四分之一处高，单位为毫米（mm）。
5.2.2二面肋钢筋的外形应符合图1和5.2.1的规定。GB13788-××××
截面放大A—A
标引符合说明：
a一横肋斜角；β一横肋与钢筋轴线夹角；h一横肋中点高度；l一横肋间距；
b一横肋顶宽；fi一横肋间隙。
图1二面肋钢筋表面及截面形状
5.2.3三面肋钢筋的外形应符合图2和5.2.1的规定。
截面放大A—A
标引符号说明：
a一横肋斜角；β一横肋与钢筋轴线夹角；h一横肋中点高；l一横肋间距；b一横肋顶宽；fi一横肋间隙
图2三面肋钢筋表面及截面形状GB13788-××××
5.2.4四面肋钢筋的外形应符合图3和5.2.1的规定。
标引符号说明：
α—横肋斜角；β—横肋与钢筋轴线夹角；h—横肋中点高度；
l—横肋间距；b—横肋顶宽；fi—横肋间隙。
图3四面肋钢筋表面及截面形状
5.3尺寸、重量及允许偏差
二面肋和三面肋钢筋的尺寸、重量及允许偏差应符合表1的规定。
四面肋钢筋的尺寸、重量及允许偏差应符合表2的规定。
GB13788-××××
表1
公称直径
d
mm公称横截
面积
mm2重量 横肋中点高横肋1/4
处高h1/4
mm横肋顶宽
b
mm横肋间距相对肋面
积fr
不小于理论重量
kg/m允许偏
差％h
mm允许偏差
mml
mm允许偏
差％
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
812.6
15.9
19.6
23.7
28.3
33.2
38.5
44.2
50.3
56.7
63.6
70.8
78.5
86.5
95.0
103.8
113.1
132.7
153.9
176.7
201.1
227.0
254.50.099
0.125
0.154
0.186
0.222
0.261
0.302
0.347
0.395
0.445
0.499
0.556
0.617
0.679
0.746
0.815
0.888
1.04
1.21
1.39
1.58
1.78
2.00±40.30
0.32
0.32
0.40
0.40
0.46
0.46
0.55
0.55
0.55
0.75
0.75
0.75
0.75
0.85
0.95
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.20＋0.10
－0.050.24
0.26
0.26
0.32
0.32
0.37
0.37
0.44
0.44
0.44
0.60
0.60
0.60
0.60
0.68
0.76
0.76
0.80
0.84
0.88
0.92
0.96
0.960.2d4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.4
7.4
8.4
8.4
9.1
9.8
10.5
11.2
11.5
11.7±150.036
0.039
0.039
0.039
0.039
0.045
0.045
0.045
0.045
0.045
0.052
0.052
0.052
0.052
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.0568.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18±0.10
注1：横肋l/4处高、横肋顶宽供孔型设计用。
注2：二面肋钢筋准许有高度不大于0.5h的纵肋。
表2
公称直径
d
mm公称横
截面积
mm2重量 横肋中点高横肋1/4处
高h1/4
mm横肋顶宽
b
mm横肋间距相对肋面积
fr不小于理论重量
kg/m允许偏差
%h
mm允许偏差
mml
mm允许偏差
%
6.0
7.0
8.028.3
38.5
50.3
63.6
78.5
95.0
1130.222
0.302
0.395
0.499
0.617
0.746
0.888±40.39
0.45
0.52
0.59
0.65
0.72
0.78+0.10
-0.050.28
0.32
0.36
0.41
0.45
0.50
0.540.2d5.0
5.3
5.7
6.1
6.5
6.8
7.2±150.039
0.045
0.045
0.052
0.052
0.056
0.0569.0
10.0
11.0
12.0±0.10
13.0132.71.04 0.84 0.580.11d7.6 0.056GB13788-××××
14.0153.91.21 0.88 0.61 8.0 0.056
15.0176.71.39 0.92 0.63 8.4 0.056
16.0201.11.58 0.96 0.66 8.8 0.056
17.0227.01.78 1.00 0.69 9.2 0.056
18.0254.52.00 1.00 0.69 9.2 0.056
注：横肋l/4处高、横肋顶宽供孔型设计用。
5.4交货、长度及允许偏差
钢筋有直条、盘卷两种交货型式。按直条交货时应注明定尺长度，其长度及允许偏差按
供需双方协商确定。
5.5弯曲度
直条钢筋的每米弯曲度不大于4mm，总弯曲度应不大于钢筋全长的0.4%。
5.6重量
5.6.1盘卷钢筋的重量不小于100kg。每盘应由一根钢筋组成，CRB650、CRB680H、CRB800、
CRB800H作为预应力混凝土用钢筋使用时，不应有焊接接头。
5.6.2直条钢筋按同一牌号、同一规格、同一长度成捆交货，捆重由供需双方协商确定。
6技术要求
6.1原料
制造冷轧带肋钢筋的原料符合附录A的规定，高延性、更高延性冷轧带肋钢筋的原料
准许由供需双方协商确定。
6.2交货状态
钢筋按冷加工状态交货。高延性、更高延性冷轧带肋钢筋准许冷轧后进行回火处理。
6.3力学性能和工艺性能
6.3.1钢筋的力学性能和工艺性能应符合表3的规定。当进行弯曲试验时，受弯曲部位表面
不应产生裂纹。反复弯曲试验的弯曲半径应符合表4的规定。
表3
分类 牌号规定塑性延
伸强度
Rp0.2
MPa
不小于抗拉强度
Rm
MPa
不小于R0m／R0p0.2
不小于断后伸长率，％
不小于最大力总延伸
率,%
不小于弯曲试验a
180°反复弯
曲次数应力松弛
初始应力应
相当于公称
抗拉强度的
70%
A A100mm Agtd≤
16d=181000h，％
不大于
普通钢筋
混凝土用CRB5505005501.0512.0－ 2.5
D＝
3dD＝
6d－ －
CRB600H5406001.0514.0－ 5.0 － －
CRB600HP5406001.0515.0－ 7.5 － －
CRB680Hb6006801.0514.0－ 5.0 4 5
预应力
混凝土用CRB6505856501.05－4.0 2.5 － 3 8
CRB8007208001.05－4.0 2.5 － 3 8
CRB800H7208001.05－7.0 4.0 － 4 5GB13788-××××
aD为弯心直径，d为钢筋公称直径。
b当该牌号钢筋作为普通钢筋混凝土用钢筋使用时，对反复弯曲和应力松弛不做要求；当该牌号钢筋作为预应力混凝土用
钢筋使用时应进行反复弯曲试验代替180°弯曲试验，并检测松弛率。
表4
单位为毫米
钢筋公称直径 4 5 6
弯曲半径 10 15 15
6.3.2经供需双方协议，钢筋准许用最大力总延伸率代替断后伸长率。
6.3.3供方在保证1000h松弛率合格基础上，准许使用推算法确定1000h松弛。
6.4表面质量
6.4.1钢筋表面不应有裂纹、折叠、结疤、油污及其他影响使用的缺陷。
6.4.2钢筋表面准许有浮锈，但不应有锈皮及目视可见的麻坑等腐蚀现象。
7试验方法
7.1检验项目
钢筋出厂检验的检验项目、取样数量、取样方法、试验方法应符合表5的规定。
表5
序号 检验项目 取样数量 取样方法 试验方法
1 拉伸试验 每盘1个
在每（任）盘中
随机切取GB/T21839
GB/T28900
2 弯曲试验 每批2个 GB/T28900
3 反复弯曲试验 每批2个 GB/T21839
4 应力松弛试验 定期1个GB/T21839
7.3
5 尺寸 逐盘或逐根 - 7.4
6 表面 逐盘或逐根 - 目视
7 重量偏差 每盘1个 - 7.5
注：“盘”指生产钢筋的“原料盘”。
7.2力学性能
计算钢筋强度采用表1和表2所列公称横截面积。
7.3应力松弛试验
7.3.1试验期间试样的环境温度应保持在20℃±2℃。
7.3.2试样准许进行机械矫直，但不应进行任何热处理和其他冷加工。
7.3.3加在试样上的初始试验力为试样公称抗拉强度的70％乘以试样公称横截面积。
7.3.4加荷速度为200MPa/min±50MPa/min，初始负荷应在3min～5min加荷完毕，持荷2min
后开始记录松弛值。
7.3.5试样长度不小于公称直径的60倍。
7.3.6准许用至少120h的测试数据推算1000h的松弛率值。
7.4尺寸测量
7.4.1横肋高度的测量采用测量同一截面每列横肋高度取其平均值；横肋间距采用测量平均
间距的方法，即测取同一列横肋第1个与第11个横肋的中心距离除以10，即为横肋间距的GB13788-××××
平均值。
7.4.2尺寸测量精度精确到0.02mm。
7.5重量偏差的测量
测量钢筋重量偏差时，试样长度应不小于500mm。长度测量精确到1mm，重量测定应
精确到1g。钢筋重量偏差(％)按式(3)计算：
重量偏差= ×100%………………(3)
7.6数值修约
检验结果的数值修约与判定应符合YB/T081的规定。
8检验规则
8.1检查和验收
钢筋的检查和验收由供方质量监督部门进行。需方有权进行检验。
8.2组批规则
钢筋应按批进行检查和验收，每批应由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺
和同一交货状态的钢筋组成，每批不大于60t。
8.3取样数量
钢筋检验的取样数量应符合表5的规定。
8.4复验与判定规则
钢筋的复验与判定规则应符合GB/T17505的规定。
9包装、标志和质量证明书
9.1每盘(捆)钢筋应均匀捆扎不少于3道，端头应弯入盘内。
9.2钢筋应轧上明显的钢筋牌号标志，标志间距为横肋间距的二倍，标志间距内的一条横肋
取消，如图4所示；高延性冷轧带肋钢筋还应在第三个标志间距内增加一条短横肋，如图5
所示；更高延性冷轧带肋钢筋还应在第三个标志间距内增加两条短横肋，如图6所示；钢筋
还可轧上厂名或厂标，但厂名和厂标的轧制应在不影响完整钢筋牌号标志的部位轧制，不应
轧制其他无关内容。
9.3每盘(捆)钢筋应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。
9.4钢筋的包装、标志和质量证明书除上述规定外，应符合GB/T2101或GB/T2103中的有
关规定。试样实际总重量－(试样总长度×理论重量)
试样总长度×理论重量GB13788-××××
图4冷轧带肋钢筋标志示例GB13788-××××
CRB600H
CRB680H
CRB800H
图5高延性冷轧带肋钢筋标志示例
CRB600HP
图6更高延性冷轧带肋钢筋标志示例GB13788-××××
附录A
（规范性）
冷轧带肋钢筋用热轧盘条
A.1牌号及化学成分
A.1.1盘条牌号和化学成分（熔炼分析）符合表A.1的规定，准许采用其他牌号的盘条。
表A.1
盘条牌号钢筋牌号化学成分，％
C SiMnV、TiS P
CRW·Q235CRB550
CRB6500.14~0.22≤0.300.30~0.65－ ≤0.045≤0.045
CRW·24MnTiCRB8000.19~0.270.17~0.371.20~1.60Ti:0.01~0.05≤0.045≤0.045
CRW·20MnSi 0.17~0.250.40~0.801.20~1.60－ ≤0.045≤0.045
注:C、R、W分别为冷轧(coldrolled)、盘条(wirerods)的英文首字母。
A.1.2盘条的成品化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定
A.2力学性能和工艺性能
盘条的力学性能和工艺性能符合表A.2的规定。准许做冷弯性能试验。直径大于12mm
的盘条，冷弯性能指标由供需双方协商确定。
表A.2
盘条牌号抗拉强度Rm/MPa
不小于断后伸长率，A11.3/％
不小于冷弯试验180°
d=弯心直径
a=试样直径
CRW·Q235 440 26 d=0.5a
CRW·20MnSi
CRW·24MnTi510 17 d=3a